( 485) 

 fonte en silicium; ce ne doit cependant pas être la cause principale de la 

 production des fontes siliceuses, car la réaction du carbure de fer sur la 

 silice est lente, et de plus la basicité des laitiers lui est peu favorable. 

 Nous avons, en effet, vérifié directement qu'une fonte siliceuse chauffée 

 dans la chaux, ou dans un silicate de chaux très-basique, perd du silicium. 

 La véritable cause de la production des fontes siliceuses, même en présence 

 d'une atmosphère d'oxyde de carbone, réside plutôt dans l'action, sur les 

 silicates, des métaux alcalins, qui existent toujours en proportion sensible 

 dans les lits de fusion. L'influence de ces métaux alcalins, dont nous 

 avions jusqu'alors évité avec soin la présence, est facile à mettre en évi- 

 dence; il suffit de chauffer dans uii fourneau à vent un mélange de carbo- 

 nate de potasse, de charbon, de limaille de fer et de silice; ce mélange 

 porté à une température élevée met en présence le fer, la silice et de la 

 vapeur de potassium. Nous avons obtenu dans ces conditions une fonte 

 contenant 5,i6 pour loo de silicium et 2,()4 de charbon. Cette réaction, 

 beaucoup plus rapide que les précédentes, explique mieux la production 

 des fontes siliceuses, pendant la descente rapide du métal dans la zone la 

 plus chaude du haut-fourneau. 



» Dans le cours de ces recherches, nous avons dû employer des appa- 

 reils qui nous permettaient de suivre le dégagement des gaz dissous dans 

 le fer, la fonte et l'acier dans les conditions les plus variées. Les résultats 

 que nous avons obtenus seront l'objet de notre prochaine Commmiication.j) 



CHIMIE OHOANIQUE. — Sur le sucrate de chlorure de potassium; Note 

 de M. Ch. V10U.ETTE, présentée par M. H. Sainte-Claire Deville. 



« Le sucre forme, avec le chlorure de potassium, une combinaison que 

 j'ai obtenue en cristaux assez nets et assez volumineux pour que j'aie pu en 

 faire la détermination cristallographique. Ces cristaux appartiennent au 

 système du prisme oblique à base rhombe. L'angle des faces verticales du 

 prisme est de 100" 4o'- En retournant le prisme de 90°, les angles des faces 

 qui forment la zone parallèle à la petite diagonale sont : r 3 1 " 27' ; 1 1 5" 55'; 

 1/40° a5'; i5o°23'; i3i° 18'; iiS^SS'; 140° 20'; iSo^iS'. Ce sont là, 

 comme on le voit, les angles caractéristiques des cristaux du sucre. Le 

 sucrate de chlorure de potassium est donc isomorphe avec le sucre; aussi 

 ai-je pu obtenir des cristaux contenant des proportions variables de sucre 

 et de sucrate. 



G. R., 1873, i^SemcsIre. (T. LXXVI, N" 8.) • 03 



